GB/T176水泥化学分析方法(GB/T176-1996,eqv ISO680:1990)GB/T203 用于水泥中的粒化高炉矿渣GB/T750 水泥压蒸安定性试验方法GB/T1345水泥细度检验方法(筛析法)GB/T1346水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T1346-2001,eqv ISO9597:1989)GB/T1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T2419水泥胶砂流动度测定方法GB/T2847 用于水泥中的火山灰质混合材料GB/T5483 石膏和硬石膏GB/T8074 水泥比表面积测定方法(勃氏法)GB9774 水泥包装袋GB12573 水泥取样方法GB/T12960 水泥组分的定量测定GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(GB/T17671-1999,idt ISO679:1989)GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉JC/T420 水泥原料中氯离子的化学分析方法JC/T667水泥助磨剂JC/T742 掺入水泥中的回转窑窑灰3　定义与分类下列术语和定义适用于本标准。通用硅酸盐水泥 Common Portland Cement以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏、及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。5　组分与材料5.1 组分通用硅酸盐水泥的组分应符合表1的规定。表1 %品种 代号组 分熟料+石膏 粒化高炉矿渣 火山灰质混合材料 粉煤灰 石灰石硅酸盐水泥 P·I 100 - - - -P·Ⅱ ≥95 ≤5 - - -≥95 - - - ≤5普通硅酸盐水泥 P·O ≥80且<95 >5且≤20a -矿渣硅酸盐水泥 P·S·A ≥50且<80 >20且≤50b - - -P·S·B ≥30且<50 >50且≤70b - - -火山灰质硅酸盐水泥 P·P ≥60且<80 - >20且≤40c - -粉煤灰硅酸盐水泥 P·F ≥60且<80 - - >20且≤40d -复合硅酸盐水泥 P·C ≥50且<80 >20且≤50ea本组分材料为符合本标准5.2.3的活性混合材料,其中允许用不超过水泥质量8%且符合本标准5.2.4的非活性混合材料或不超过水泥质量5%且符合本标准5.2.5的窑灰代替。b本组分材料为符合GB/T203或GB/T18046的活性混合材料,其中允许用不超过水泥质量8%且符合本标准第5.2.3条的活性混合材料或符合本标准第5.2.4条的非活性混合材料或符合本标准第5.2.5条的窑灰中的任一种材料代替。c本组分材料为符合GB/T2847的活性混合材料。d本组分材料为符合GB/T1596的活性混合材料。e本组分材料为由两种(含)以上符合本标准第5.2.3条的活性混合材料或/和符合本标准第5.2.4条的非活性混合材料组成,其中允许用不超过水泥质量8%且符合本标准第5.2.5条的窑灰代替。掺矿渣时混合材料掺量不得与矿渣硅酸盐水泥重复。5.2 材料5.2.1 硅酸盐水泥熟料由主要含CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3的原料,按适当比例磨成细粉烧至部分熔融所得以硅酸钙为主要矿物成分的水硬性胶凝物质。其中硅酸钙矿物不小于66%,氧化钙和氧化硅质量比不小于2.0。5.2.2 石膏5.2.1.1 天然石膏:应符合GB/T 5483中规定的G类或M类二级(含)以上的石膏或混合石膏。5.2.1.2 工业副产石膏:以硫酸钙为主要成分的工业副产物。采用前应经过试验证明对水泥性能无害。5.2.3 活性混合材料符合GB/T203、GB/T18046、GB/T1596、GB/T2847标准要求的粒化高炉矿渣、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、火山灰质混合材料。5.2.4 非活性混合材料活性指标分别低于GB/T203、GB/T18046、GB/T1596、GB/T2847标准要求的粒化高炉矿渣、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、火山灰质混合材料;石灰石和砂岩,其中石灰石中的三氧化二铝含量应不大于2.5%。5.2.5窑灰符合JC/T742的规定。5.2.6 助磨剂水泥粉磨时允许加入助磨剂,其加入量应不大于水泥质量的0.5%,助磨剂应符合JC/T667的规定。6　强度等级6.1 硅酸盐水泥的强度等级分为42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个等级,R表示早强型水泥。6.2 普通硅酸盐水泥的强度等级分为42.5、42.5R、52.5、52.5R四个等级。6.3 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥的强度等级分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个等级。注:R——早强型(主要是3d强度较同强度等级水泥高7　技术要求7.1 化学指标化学指标应符合表2规定。表2 %品种 代号不溶物(质量分数) 烧失量(质量分数) 三氧化硫(质量分数)氧化镁(质量分数) 氯离子(质量分数)硅酸盐水泥 P·I ≤0.75 ≤3.0≤3.5≤5.0a≤0.06cP·Ⅱ ≤1.50 ≤3.5普通硅酸盐水泥 P·O - ≤5.0矿渣硅酸盐水泥 P·S·A - - ≤4.0 ≤6.0bP·S·B - - -火山灰质硅酸盐水泥 P·P - - ≤3.5≤6.0b粉煤灰硅酸盐水泥 P·F - -复合硅酸盐水泥 P·C - -a如果水泥压蒸试验合格,则水泥中氧化镁的含量(质量分数)允许放宽至6.0%。b如果水泥中氧化镁的含量(质量分数)大于6.0%时,需进行水泥压蒸安定性试验并合格。c当有更低要求时,该指标由买卖双方协商确定。7.2碱含量(选择性指标)水泥中碱含量按Na2O+0.658K2O计算值表示。若使用活性骨料,用户要求提供低碱水泥时,水泥中的碱含量应不大于0.60%或由买卖双方协商确定。7.3 物理指标7.3.1 凝结时间硅酸盐水泥初凝不小于45min,终凝不大于390min;普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥初凝不小于45min,终凝不大于600min。7.3.2 安定性沸煮法合格。7.3.3 强度不同品种不同强度等级的通用硅酸盐水泥,其不同各龄期的强度应符合表3的规定。表3 单位为兆帕品 种 强度等级 抗 压 强 度 抗 折 强 度3d 28d 3d 28d硅酸盐水泥42.5 ≥17.0 ≥42.5 ≥3.5 ≥6.542.5R ≥22.0 ≥4.052.5 ≥23.0 ≥52.5 ≥4.0 ≥7.052.5R ≥27.0 ≥5.062.5 ≥28.0 ≥62.5 ≥5.0 ≥8.062.5R ≥32.0 ≥5.5普通硅酸盐水泥 42.5 ≥17.0 ≥42.5 ≥3.5 ≥6.542.5R ≥22.0 ≥4.052.5 ≥23.0 ≥52.5 ≥4.0 ≥7.052.5R ≥27.0 ≥5.0矿渣硅酸盐水泥火山灰硅酸盐水泥粉煤灰硅酸盐水泥复合硅酸盐水泥 32.5 ≥10.0 ≥32.5 ≥2.5 ≥5.532.5R ≥15.0 ≥3.542.5 ≥15.0 ≥42.5 ≥3.5 ≥6.542.5R ≥19.0 ≥4.052.5 ≥21.0 ≥52.5 ≥4.0 ≥7.052.5R ≥23.0 ≥4.57.3.4 细度(选择性指标)硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥以比表面积表示,不小于300m2/kg;矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥以筛余表示,80μm方孔筛筛余不大于10%或45μm方孔筛筛余不大于30%。8　试验方法8.1组分由生产者按GB/T12960或选择准确度更高的方法进行。在正常生产情况下,生产者应至少每月对水泥组分进行校核,年平均值应符合本标准第5.1条的规定,单次检验值应不超过本标准规定最大限量的2%。为保证组分测定结果的准确性,生产者应采用适当的生产程序和适宜的方法对所选方法的可靠性进行验证,并将经验证的方法形成文件。8.2 不溶物、烧失量、氧化镁、三氧化硫和碱含量按GB/T176进行试验。8.3 压蒸安定性按GB/T750进行试验。8.4 氯离子按JC/T420进行试验。8.5 标准稠度用水量、凝结时间和安定性按GB/T 1346进行试验。8.6 强度按GB/T17671进行试验。但火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥和掺火山灰质混合材料的普通硅酸盐水泥在进行胶砂强度检验时,其用水量按0.50水灰比和胶砂流动度不小于180mm来确定。当流动度小于180mm时,须以0.01的整倍数递增的方法将水灰比调整至胶砂流动度不小于180mm。胶砂流动度试验按GB/T2419进行,其中胶砂制备按GB/T17671进行。8.7 比表面积按GB/T8074进行试验。8.8 80μm和45μm筛余按GB/T1345进行试验。9 检验规则9.1 编号及取样水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样。袋装水泥和散装水泥应分别进行编号和取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按年生产能力规定为:200×104t以上,不超过4000t为一编号;120×104t~200×104t,不超过2400t为一编号;60×104t~120×104t,不超过1000t为一编号;30×104t~60×104t,不超过600t为一编号;10×104t~30×104t,不超过400t为一编号;10×104t以下,不超过200t为一编号。取样方法按GB12573进行。可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少12kg。当散装水泥运输工具的容量超过该厂规定出厂编号吨数时,允许该编号的数量超过取样规定吨数。9.2 水泥出厂经确认水泥各项技术指标及包装质量符合要求时方可出厂。9.3 出厂检验出厂检验项目为7.1、7.3.1、7.3.2、7.3.3条。9.4 判定规则9.4.1 检验结果符合本标准7.1、7.3.1、7.3.2、7.3.3条为合格品。9.4.2 检验结果不符合本标准7.1、7.3.1、7.3.2、7.3.3条中的任何一项技术要求为不合格品。9.5 检验报告检验报告内容应包括出厂检验项目、细度、混合材料品种和掺加量、石膏和助磨剂的品种及掺加量、属旋窑或立窑生产及合同约定的其他技术要求。当用户需要时,生产者应在水泥发出之日起7d内寄发除28d强度以外的各项检验结果,32d内补报28d强度的检验结果。9.6 交货与验收9.6.1 交货时水泥的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据,也可以生产者同编号水泥的检验报告为依据。采取何种方法验收由买卖双方商定,并在合同或协议中注明。卖方有告知买方验收方法的责任。当无书面合同或协议,或未在合同、协议中注明验收方法的,卖方应在发货票上注明“以本厂同编号水泥的检验报告为验收依据”字样。9.6.2 以抽取实物试样的检验结果为验收依据时,买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB12573进行,取样数量为20kg,缩分为二等份。一份由卖方保存40d,一份由买方按本标准规定的项目和方法进行检验。在40d以内,买方检验认为产品质量不符合本标准要求,而卖方又有异议时,则双方应将卖方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。水泥安定性仲裁检验时,应在取样之日起10d以内完成。9.6.3 以生产者同编号水泥的检验报告为验收依据时,在发货前或交货时买方在同编号水泥中取样,双方共同签封后由卖方保存90d,或认可卖方自行取样、签封并保存90d的同编号水泥的封存样。在90d内,买方对水泥质量有疑问时,则买卖双方应将共同认可的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。